ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 



5i 



a; 



fit] = / (C cos iil + S sin »/, t/ii, 



011 



C^— //■(!) cos »«(/« rt S=— / /■ vis'imii'dv. 



Celn est toujours exact, pouivu qui> /■;/) satisTasse ;i 

 certaines coudilions, qui se rencontrent d'ailleurs ilans 

 tous les i)rolilrnics de iihysique. Au moyen du lliéo- 

 rcme ci-dcssns, l'auteur cherche alors à prouver si 

 nous soninips fondés à considérer un niouvemrnt lumi- 

 neux plan polarisé comme équivalent à la comhinaison 

 de vibrai iiins harmoniques simples, de périodes va- 

 riant de à 30. Les éléments de l'inléyrale suggè- 

 rent une vibralion d'amplitude du \/C'-\-S', do phase 



G 2r 



tans;~'^ et de période — • L auteur trouve que cette m- 

 " S u 



tcrprétation est [lossible, notamment dans certains cas 

 très fîénér.iux, comme celui de la lumière « constante », 

 qui présente une apparence régulière. 



Les calculs permettent de déterminer la largeur des 

 lignes dans le spectre d'un gaz incandescent, en pre- 

 nant en considération non seulement la vitesse des 

 molécules, mais encore l'effet des collisions sur l'amor- 

 tissement relatif des vibrations moléculaires. 



2° Sciences physiques. 



J.-A. Ewiiis' et \V. Rosenliaiii : La structure 

 cristalline des métaux (Bakirian Lccluie]. — Dans 

 une précédente communication', les auteurs ont ex- 

 posé déjà quelques-uns des résultats auxquels ils sont 

 arrivés en étudiant les métaux par les méthodes mi- 

 croscopiques, préconisées d'abord par Sorby, puis par 

 Andrews, Arnold, Behrens, Charpy, Osmond, Hoberts 

 Austen, Stead et autres. Le présent mémoire contient 

 la suite de leurs recherches. 



On sait que l'attaque de la surface polie d'un métal 

 révèle, en général, une structure consistant en grains 

 de formes irrégulières, avec des contours bien définis. 

 Chaque gr.iin est un cristal, dont la croissance a été 

 arrêtée par sa rencontre avec les grains voisins. Cette 

 conce|ition e-t confirmée par l'apparence de la surface 

 attaquée en lumière oblique; les grains réfléchissent 

 •la lumière comme s'ils étaient composés d'une multi- 

 tude de facettes d'orientation définie, la même pour 

 un grain particulier, mais différente de grain à grain. 

 Cette formation est semblable à celle qu'offre, sur une 

 échelle inliniment plus grande, lasurface interne d'une 

 masse de bismuth qui se soliditie, lorsqu'on enlève le 

 métal encore fondu. L'acier à 4 i i "U de silicium 

 constitue un exemple également remarquable de cette 

 structure; lorsqu'on le brise, il présente sur la cassure 

 de grands cristaux, et, en attaquant fortement sa sur- 

 face polie, on observe un développement magnituiue 

 des éléments régulièrement orientés, sans qu'il soit 

 besoin d'un fort agrandissement. 



Cette struc,ture est typique pour la plupart des mé- 

 taux, et il est même fort peu probable qu'un métal 

 existe à l'état non cristallisé. Le caractère cristallin des 

 barres ou p'aques de fer forgé s'otiserve, sur une sur- 

 face polie el at aquée, non pas tant à l'apparence des 

 grains en lumière oblique, mais surtout au développe- 

 ment de cavités géométriques sur la surface. Ces cavi- 

 tés ont une orientation définie sur chaque grain, et 

 l'orientation change d'un grain à l'autre. Ordinairement, 

 dans le fer commercial le plus pur, leur contour est 

 celui de sections planes d'un cube, incidemment d'un 

 octaèdre. Dans certains cas, on n'observe que quelques 

 cavités isolées relativement grandes; dans d'autres, 

 toute la surface des grains est couverte de cavités pe- 

 tites et grandes. 

 Pour produire des surfaces métallii[ues unies sans 



' Voir la Revue gén. des Sciences du lo sept. 1899, p. 682. 



les polir, les auteurs versèrent des métaux toinlus sur 

 des plaques de verre. Lasurface produite montrait bien 

 les limites des grains, et, dans certains ras, li'moi;;iiait 

 de leur nature cristalline par des cavités géométriques, 

 formées à la surface par suite de la présence du petites 

 bulles d'air ou plutôt d'un gaz di'gagé par le métal 

 pendant la solidilication. Le cadmium offre particuliè- 

 remnnt bien cet aspect, ainsi que l'élain et le zinc. Ces 

 cavités à air, grossies mille fois, ressemblent à des 

 cristaux négatifs, orientés similairement sur chaque 

 grain, avant pour le cadmium un contour hexagonal. 



Les auteurs ont observé les effets de la tension sur la 

 structure en se servant soit de surfaces polies, soit de 

 surfaces coulées sur une plaque de verre. La tension, 

 au delà de la limite d'élasticité, produit sur chaque 

 grain l'apparition de systèmes de lignes droites et pa- 

 rallèles, de direction différente de grain a grain. Ces 

 lignes augmentent avec la tension, deviennent de plus 

 en plus larges, et il peut se former plusieurs systèmes 

 croisés. Leur nature a été élucidée dans un mémoire 

 précédent. Ce sont des bandes le long de plans de cli- 

 vage ou de glissement des cristaux ; l'effet de chaque 

 glissement est de produire une marche d'escalier sur 

 la surface polie. Ces bandes sont vues sombres ou bril- 

 lantes suivant la direction de l'illumination. 



Les auteurs ont développé ces bandes dans le fer, le 

 cuivre, l'or, l'ar^'ent, le jdatine, le plomb, l'étain, le 

 bismuth, le cadmium, l'aluminium, le nickel, ainsi 

 que sur l'acier, le laiton, le bronze et d'autres alliages. 

 Elles sont, par elles-mêmes, une preuve de la struc- 

 ture cristalline, et elles montrent comment cette struc- 

 ture se comporte vis-à-vis de la plasticité, et comme 

 elle persiste après la tension plastique. L'écoulement, 

 ou extension non élaslique d'un métal, a lieu par des 

 glissements nombreux et finis dans chacun des grains 

 cristallins dont le métal est un agrégat. Les parties 

 élémentaires qui glissent les unes sur les autres gar- 

 dent leur caractère cristallin; leur mouvement étant 

 un mouvement de translation, leur orientation reste la 

 même. En elfet, lorsqu'on examine des métaux ayant été 

 soumis à des déformations violentes, leur surface polie 

 et attaquée présente toujours des grains cristallins. 

 Leur forme est passablement modifiée, mais s'ils sont 

 soumis à une tension additionnelle, on voit se déve- 

 lopper des bandes comme précédemment. L'attaque 

 produit également des cavités géométriques semblables 

 et orientées de la même façon sur chaque grain, malgré 

 la distorsion que celui-ci a subie. 



Les bandes des métaux qui ont une structure cristal- 

 line sont quelquefois parallèles, mais le plus souvent 

 inclinées par rapport aux faces des cubes, apparemment 

 suivant le plan de l'octaèdre. On voit fréquemment des 

 ligues en gradin, et aussi des lignes qui paraissent 

 courbes parce qu'elles n'ont pu être résolues en gradins, 

 même aux plus forts grossissements. Dans les métaux 

 très plastiques, comme le plomb, le cuivre et l'or, les 

 lignes sont parliculièrement droites. 



Pour plusieurs métaux, des màcles apparaissent dans 

 la structure cristalline après la tension. Le cuivre, qui 

 ne montre pas de màcles à l'état ordinaire fondu, en 

 apparaît rempli lorsqu'il a été forgé; elles ne disparais- 

 sent pas quand on le recuit. L'or et l'argent offrent des 

 màcles analogues après forgeage et recuit. Le nickel, le 

 cadmium, le plomb, le zinc en présentent également, 

 soit à l'état brut, soit après tension. 



A la demande de M.VL Heycock et Neville, les auteurs 

 ont cherché l'effet de la tension sur les alliages eutec- 

 tiques. La structure de ces alliages a déjà été décrite 

 par Osmond. L'alliage présente généralement des grains 

 plus larges, dont la stru-cture est très différente de celle 

 des métaux purs, car elle consiste en un mélange intime 

 des deux constiiuants, dont l'un apparaît en cristaux 

 séparés ou dendriliques dans un champ formé par 

 l'autre constituant. La tension a pour effet de rendre 

 cette structure inlime plus apparente, en produisant 

 des glissements qui provoquent des dilférences de niveau 

 entre les deux consti tuants. 



